Die anfangliclie Suszeptibilität von Nickel in Abhängigkeit von der Temperafur. 539 



Folgende Angabe aus den Untersuclningen von P. Weiss und 

 Kamerlingh Onnes'l mit chemisch-reinem Nickel in sehr tiefen 

 Temperaturen konnte noch zum Vergleich herangezogen werden. Beide 

 Forscher fanden für die Magnetisierungs-Intensitäten bei 17° C. und 

 20° absolut ein Verhältnis 



JlToC. ^ 1 



/20oabs. J,054S ■ 



Die entsprechenden Werte aus der in Fig. 11 dargestellten Kurve 

 I^f(t) geben ein Verhältnis 



Jl7°C. ^ 1 



Z20oabs. 1,0634' 



welches bis auf 8,1 "/»o mit dem von P. Weiss und Kamerlingh 

 Onnes angegebenen übereinstimmt. In Anbetracht der Verschieden- 

 heit der untersuchten Nickel und der angewandten Methoden kann 

 die Übereinstimmung als genügend bezeichnet werden. 



I^ = 13,860 entspricht somit wirklich der Magnetisierungs-Inten- 

 sität für den absoluten Nullpunkt, bei welcher die anfängliche Neigung b 

 der Suszeptibilitätskurven k =f(H) und die anfängliche Suszeptibilität a 

 Null werden. 



Beide Werte wachsen mit abnehmender Intensität der Magneti- 

 sierung und zeigen einen ähnlichen Verlauf wie in Fig. 5. Die auf 

 Seite 520 erwähnte Unstetigkeit der anfänglichen Suszeptibilität a 

 bei 358° tritt auch hier bei der dieser Temperatur entsprechenden 

 Magnetisierungs-Intensität 7=1,415 auf. Infolge des dort erwähnten 

 Zusammenhanges der anfänglichen Suszeptibilität « mit der anfänglichen 

 Neigung h der Suszeptibilitätskurven /.• =f(H) wird a gleichfalls wie 

 h weitersteigen und beide Kurven werden erst im Moment, wenn der 

 Umwandlungspunkt (7= 0) erreicht ist, auf kleine Werte abfallen. 



Die Kesultate des ersten Teils dieser Arbeit sind auf Seite 523 

 angegeben und auf Seite 537 wieder erwähnt. 



Die im zweiten Teil beschriebenen Untersuchungen führten zu 

 nachstehenden Resultaten: 



Die Verschiebung derUm Wandlungstemperatur des unter- 

 suchten Nickels ist proportional der Quadratwurzel aus der 

 Feldstärke (II). 



Sowohl die anfängliche Suszeptibilität als auch die 

 anfängliche Neigung der Suszeptibilitätskurven in Funktion 

 der Feldstärke werden erst im absoluten Nullpunkt gleich 

 Null. 



') .Acad. Amsterdam. Febr. 1910. 



